positive: 不锈钢已深入到大家生活的方方面面,304不锈钢作为食品级不锈钢也广为人知,现在商家又经常宣传316不锈钢,到底他们有什么区别。<br>不锈钢是合金钢的一种<br>我们平时说的“不锈钢”,全称叫“不锈耐酸钢”。想让钢不生锈,其实很简单,只需要加入一些金属杂质制成合金钢就行了(比如加入铬)。但是不生锈,只能代表它不会被空气腐蚀,能力还是太差了。所以我们还需要它耐化学腐蚀,于是就出现了“不锈耐酸钢”。想做成不锈耐酸钢,需要加入很多种金属,不同的金属配方形成了不同的不锈钢。<br>304、316都是奥氏体不锈钢<br>不锈钢常按组织状态分为:马氏体钢、铁素体钢、奥氏体钢、奥氏体-铁素体(双相)不锈钢及沉淀硬化不锈钢等。另外,可按成分分为:铬不锈钢、铬镍不锈钢和铬锰氮不锈钢等。其中奥氏体不锈钢综合性能最好,且没有磁性,所以在我们日常生活中的应用最为广泛,304、316都属于奥氏体不锈钢。<br>304和316<br>304不锈钢防腐蚀能力已经很强了,被国标定位“食品级”金属——正常接触水、茶、咖啡、奶、油盐酱醋等等都没问题。316不锈钢是在此基础上的进一步升级(控制杂质比例、加入钼),使耐腐蚀能力更强,除了油盐酱醋茶以外,各种强酸强碱,它都可以抵挡。不仅如此,316不锈钢对环境的适应性更好,温度过高或过低,都不影响316不锈钢的耐腐蚀能力。但316生产成本较高,价格也更高。<br>几种常见型号
negative: 主要用于承载部件。 例: SUS 301 弹性不锈钢 SUS 304 不锈钢 10Cr18Ni9 它是一种奥氏体不锈钢 ,淬火不能强化 ,只能消除冷作硬化和获得良好的抗蚀 ,淬火冷却必须在水是进行 ,以保证得到最好的抗蚀性 ;在 900℃以下有稳定的抗氧化性。适于各种方法焊接 ;有晶间腐蚀倾向 ,零件长期在腐蚀介质、水中及蒸汽介质中工作时可能遭受晶界腐蚀破坏 ;钢淬火后冷变形塑性高 ,延伸性能良好 ,但切削加工性较差。 1Cr18Ni9 它是标准的 18-8 型奥氏体不锈钢 ,淬火后能强化 ,但此时具有良好的耐蚀性和冷塑性变形性能;因塑性和韧性很高,切削性较差;适于各种方法焊接;由于含碳量较 0Cr18ni9 高,对晶界腐蚀敏感性较焊接后需热处理 ,一般不适宜用作耐腐蚀的焊接件;在 850℃以下空气介质、以及 750℃以下航空燃料燃烧产物的气氛中肯有较稳定的抗氧化性。 Cr13Ni4Mn9 它属奥氏体不锈耐热钢 ,淬火不能强化 ,钢在淬火状态下塑性很高 ,可时行深压延及其它类型的冷冲压 ;钢的切削加工性较差 ;用点焊和滚焊焊接的效果良好 ,经过焊接后必须进行热处理 ;在大气中具有高耐蚀性 ;易产晶界腐蚀 ,故在超过450 的腐蚀介质是为宜采用 ;在 750~800℃以下的热空气中具有稳定的抗氧化性。 1Cr13 它属于铁素体 -马氏体型为锈钢 ,在淬火回火后使用 ;为提高零件的耐磨性 ,疲劳性能及抗腐蚀性可渗氮、氰化 ;淬火及抛光后在湿性大气、蒸汽、淡水、海水、和自来水中具有足够的抗腐蚀性 ,在室温下的硝酸中有较好的安定性 ;在 750℃温度以下具有稳定的抗氧化性。退火状态下的钢的塑性较高 ,可进行深压延钢、冲压、弯曲、卷边等冷加工 ;气焊和电弧焊结果还满意;切削加工性好 ,抛光性能优良 ;钢锻造后冷并应立即进行回火处理。 2Cr13 它属于马氏体型不锈钢 ,在淬火回火后使用 ;为提高零件的耐磨性耐腐蚀性、疲劳性能及抗蚀性并可用于渗氮处理、氰化;淬火回火后钢的强度、硬度均较 1Cr13 钢高,抗腐蚀性与耐热性稍低 ;在 700℃温度以下的空气介质中仍有稳定的抗氧化性。钢的焊接性和退火状态下塑性虽比不上 1Cr13 ,但仍满意;切削加工性好 ;抛光性能优良 ;钢在锻造后应缓冷 ,并立即进行回火处理。 \uf9be资术技费N 免C. 网DA 维CD 无5.WWW 3Cr13 它属